— 399 — 
stallo su cui son nati. La stessa cosa sì verifica per i cristalli impiantati sulle faccie di 
}101{; in generale quando due o più cristalli si trovano aggruppati insieme è difficile 
FIR ADS 
RARE MRO, 
STEIN no: 
2 
Fre. 8. 
à 
scoprire una relazione di posizione fra i rispettivi elementi 
cristallografici: però l'aspetto di tali aggruppamenti è carat- 
teristico; a volte si susseguono anche tre, quattro e più cri- 
stalli, disposti obliquamente uno sull’ altro, in modo da dar 
l’idea di una disposizione ad elica; ma io non so ancora for- 
mulare una legge in proposito. 
Al goniometro ('), per quanto io abbia fatto parecchie 
misure sui cristalli più perfetti, ho sempre osservato imma- 
gini multiple e nebulose. Le faccie di 3010 dànno il più delle 
volte una serie di immagini allineate sopra una direzione 
che sensibilmente coincide colle righe di sfaldatura secondaria 
esistenti sulle faccie stesse; così un cristallino limpido e per- 
fetto mi mostrò sei immagini nette, allineate e quasi equidistan- 
ti, con una distanza angolare media di 13’ dall’una all’ altra. 
Tutte le faccie normali al piano di sfaldatura danno un 
riflesso doppio; nelle faccie di }101: la distanza angolare 
fra i due riflessi fu riscontrata di 2°,,3°, 4° e talvolta per- 
fino di 8°. Su queste faccie esistono anche gli angoli rien- 
tranti paralleli agli spigoli con }110{, come ho già detto; 
anch’ essi sono stati trovati variabili dai 2° ai 4°. Osser- 
vando al goniometro la zona parallela all’ortoasse i due 
riflessi di ogni faccia (101) si trovano disposti secondo due 
curve, come schematicamente mostra la fig. 8 (A), nella 
quale la retta punteggiata indica la traccia del piano di 
simmetria; le due curve si avvicinano dalla parte corrispon- 
dente agli spigoli di })101{ con }110 e da questa parte i ri- 
flessi sono molto più vivi e netti; ma le curve non son mai 
veramente simmetriche rispetto al piano di simmetria e tanto 
meno le immagini disseminate lungo quelle linee. La stessa 
cosa succede per le faccie di }001{, che offrono il medesimo 
aspetto e anche il medesimo verso nei riflessi. Invece le 
faccie di }101{, prive di suture di geminazione, all’ infuori 
della direzione di sfaldatura, presentano riflessi confusi, non 
sempre sdoppiati e meno brillanti. Debolissimi riflessi, inde- 
cisi e sfumanti tutto intorno presentano le faccie di }110. 
Un cristallo limpido e assai piccolo (dimensione massima, 
verticale, mm. 18) ha dato buone immagini, ma sempre mul- 
tiple ed io non posso far di meglio che riferire zona per 
zona i valori corrispondenti a ogni impostazione. I valori sottolineati si riferiscono 
alle immagini più brillanti. Le figure 8 (A,....I) mostrano schematicamente la posi- 
zione di tali immagini per le faccie di }101} e }001|. 
(*) Mod. II di Fuess, avente per mira il foro circolare (d, secondo Websky.). 
